SÉANCE DU ^b JLIN it)o4. J SSq 



mëtàlliqtie, bîèh fdrtilU, qui préserite, dans sa cassure, des cristaux de cou- 

 leur foncée, noyés dans un excès de cristaux lamellaires jaunes de carbure 

 d'aluminium. 



M Le métal est réduit en poudre grossière, puis traité d'abord à froid 

 par linë solution àqneîise saturée de soude ou de potasse en parties égales. 

 Vh dégài^eméiit dfe gaz se produit, et le traitement est ensuite poursuivi 

 pen(Jant 3 à /| jours, au bain-marie, en lenôuvelant, de temps en temps, la 

 liqueur alcaline. L'altaqUe est arrêtée ati môrtierit dû tout dégagement 

 d'hydrogène a cessé. 



» Il reste alors une poudre noire, cristalline, mélange complexe, que 

 l'on traite par l'alcide sulfuriqtib étendu, au bain-u)arie, pendant une 

 vingtaine d'heures. Puui^ cette deuxième attaque on emploie trois parties 

 d'acide sulfurique concentré et une partie d'eUU. Il faut renouveler 

 plusieurs fois cette attaque, laver avec de l'acide chlorhydrique concentré 

 et frt)id et enfin avec de l'eau distillée. Le résidu est séché i( ioo°. On 

 obtient ainsi iln mélange de graphite et d'une poudre grise cristalline 

 beaucoup plus dense. La majeure partie dû ghaphite est éliminée par un 

 tamisage sur uiie gaze fine; on séparé les derniers petits cristaux de cette 

 substance au moyen dd brdmoforrtle. 



» Propriélés physiques. — Le carbure de inolybdène MdC se présente 

 sous la forme d'tme poudre de couleur grise. Examiné au microscope, ce 

 composé est formé de cristàiix prismatiques, très brillants. Sa densité, 

 à + 20°, est de H,4o. Il raye facilement le verre et le quartz et ne raye 

 pas le rubis. Sa dureté est comprise entre 7 et 8. 



» Propriétés chimiques. — Le carbure de molybdène, chauffé au rouge 

 dans un couraiit d'hydrogène pur et sec, n'est pas dltéré. 



» Projeté dans un flacon rem|)li de fluor, il brûle avec uUe lumière 

 éblouissante ëh prdduisarit du tétratluorure de carbone et un fluorure 

 blanc anhydre de molydène. Il est attaqué, au rouge, par le chlore, en 

 donnant dés chlorures molybdiqiies et un résidu de carbone amorphe. 

 Le brome le décompose à une température plus élevée à laquelle l'actidti 

 de l'iode ne produit qu'une combinaison superficielle. Un mélange de gaz, 

 acide chlorhydrique et dé vapeurs de brome l'attaque avec plus de facilité. 



» Ce carbure de molybdène, chauffé en présence de l'air et tie l'oxygène, 

 s'oxyde, en fournissant de l'acide molybdique et de l'acide carbonique. 



» Projeté sur du chlorate où de l'azotate de potassium en fusion, d 

 brûle avec facilité. 



